検索できる無料サービスです。weldingアークの高熱で金属を溶融接合する方法。通常は溶接部の肉盛りのための溶接棒と,溶接部を酸化から防ぎ清浄に保つための溶剤が必要である。溶接棒には,溶剤被覆溶接棒,管に溶剤を詰めた内包溶接棒があるが,裸溶接棒も用いられる。炭酸ガスの気圏で包む方式とがある。アーク発生には,溶接材を一方の電極とし,対電極に溶接棒を使う方式と,タングステンの非消耗電極を使う方式がある。これら諸法の組合せで実際の技法が決る。溶接棒を直接に電極とし,被覆溶剤が溶けて溶接部を外気から保護する方式で,鉄鋼におもに使われる。後者では裸棒をリールから繰出して連続式とする。いずれも鉄鋼のほか銅,アルミニウム,マグネシウム,ニッケルなどの非鉄合金に適用できる。ミグ法と同原理で,被包ガスは炭酸ガスまたはこれに酸素を混ぜたものとし,裸溶接棒も内包溶接棒も用いられる。側管から溶剤を供給し,これにおおわれた溶融溶剤中のアークで深く溶接する方法で,裸棒をリールから高速で送って自動連続式にでき,おもに鉄鋼に応用される。第2次世界大戦後日本に導入され,造船工業に最も大きく貢献した方法である。以上のほか,小物の植込みにスタッド溶接,線材の接着にバット溶接などもある。reserved.それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。アーク放電によって生じる高熱を利用して金属を溶接する方法。Inc.それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。welding電気アークの熱を利用し、金属材料を局部的に溶融して接合する方法。電気アークは温度が5000~6000Kであり、金属を溶融させるのに非常に有効な熱源である。金属を大気中で溶接すると、大気中の酸素や窒素が溶融金属の中へ溶け込み、そのため凝固後の溶接金属の機械的性質が劣化することが多いので、一般には、被覆剤や不活性ガスを用いて溶融金属を大気から遮断して溶接する、各種の方法が採用されている。被覆アーク溶接は、被覆溶接棒と被溶接物(母材)との間にアークを発生させ、溶接棒と母材とを溶融させて溶接する方法である。なる被覆剤を塗布したものである。このような被覆剤はアークを安定させ、被覆剤から発生したガスおよび被覆剤自体が溶融して生成する溶融酸化物(スラグ)層によって溶接金属を大気から保護する。この方法はもっとも古くから発達したもので、設備も簡単で、構造用鋼をはじめ各種鋼材の各種姿勢での溶接に広く用いられている。この方法は一般に手で操作されるので手溶接ともよばれる。サブマージアーク溶接(潜弧(せんこ)溶接)は、溶接継手の表面に盛り上げた粒状フラックスflux(被覆剤)の中へ裸の電極線を送り込み、その先端と母材との間にアークを発生させ、連続的に溶接を行う自動溶接法である。アークはフラックスに覆われて外からみえないのでこの名称がつけられた。この方法は大電流で溶接ができるので非常に能率がよく、被覆アークに比べ溶接速度を3~6倍以上にすることができる。造船、鋼管、貯蔵タンク、橋梁(きょうりょう)など大型構造物の溶接に利用されている。継手に粒状フラックスを散布するので、溶接姿勢が限定される。不活性ガスアーク溶接としてはティグ(TIG)溶接(非消耗電極式)とミグ(MIG)溶接(消耗電極式)がある。両者とも溶接部へアルゴンやヘリウムなどの不活性ガスを吹き付けて溶接するが、ティグ溶接はタングステン電極と母材との間にアークを発生させる。この場合、タングステン電極の先端は溶融せず、側面から挿入した棒状の溶加剤の先端と母材が溶融して溶接が行われる。薄板を溶接する場合は溶加剤を用いなくてもよい。ミグ溶接は電極線を用い、その先端と母材との間にアークを発生させ、両者を同時に溶融させて溶接する方法である。不活性ガスアーク溶接はフラックスが不要なため、どのような姿勢でも高能率の溶接が可能である。溶接部の品質が優れており、アルミニウム、チタン、ジルコニウムなど大気の悪影響を受けやすい金属の溶接に適している。炭酸ガスアーク溶接は、ミグ溶接の不活性ガスのかわりに安価な炭酸ガスを用いて鋼を溶接する方法である。炭酸ガスは高温で酸化性を示すので、あらかじめ電極線に脱酸性の成分を加えておく。軟鋼、低合金鋼の溶接に、被覆アーク溶接にかわって急速に利用が拡大している。スタッド溶接もアーク溶接の一種である。この方法では、スタッドstudとよばれる直径10ミリメートルまでの金属棒材(銅、黄銅)を母材に接触させておき、次にスタッドを母材から少し離して電気アークを発生させる。スタッド先端と母材が適当に溶融したとき、スタッドを押し付けて溶接させる。被覆剤や不活性ガスは用いないが、陶器製のアークシールドでスタッドの末端を囲み、その内部でアークを発生させる。最近この方法は鉄骨建築に多用されている。Inc.それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。アーク放電による高熱を利用した溶接法。溶接する金属材料(母材)と電極間とにアーク放電を行なわせ、金属材を溶かして溶接する。Inc.それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。「アーク溶接」の用語解説はコトバンクが提供しています。小学館|「コトバンク」とは|辞書全一覧|利用規約|Q&A|サイトマップ|使い方|「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です。MARKETINGに帰属します。当サイトで提供する用語解説の著作権は、(株)朝日新聞社及び(株)朝日新聞出版等の権利者に帰属します。記事、写真、データ等の無断転載・転用を禁じます。Corporation。